Jurnal Unitek Vol.16 No.1 Januari - Juni 2023 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Pengaruh Penambahan Serat Daun Sisal (Agave Sisalana) Terhadap Karakteristik Beton
Juslianto 1 , Edowinsyah 2 , Vike Itteridi 3
1) Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Pagar Alam Jl. Masik Siagim No. 75 Simpang Mbacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam Email: edopga18@gmail.com

## ABSTRAK
Beton memiliki kuat tekan yang tinggi namun rendah terhadap kuat lentur, penambahan serat daun sisal sebagai bahan tambah untuk membantu mengatasi masalah kuat lentur beton yang rendah dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan serat daun sisal terhadap  karakteristik  beton.  Beton  serat  merupakan  campuran  beton  yang  ditambah dengan serat yang berfungsi sebagai tulangan mikro alami pada beton. Metode penelitian yang  dipakai  yaitu  mitode  Experimen  dan  pengujian  yang  dilakukan  membandingkan persentase  penggunaan  serat  daun  sisal  0  %,  0,5  %  dan  1  %  dari  berat  semen  dengan panjang serat 3 cm. Berdasarkan hasil penelitian didapat nilai optimum kuat tekan umur 28 hari dengan menggunakan benda uji silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm terdapat pada beton normal yaitu sebesar 21,42 MPa, pada pengujian kuat lentur dengan benda uji balok panjang 60 cm, lebar 15 cm dan tinggi 15 cm pada umur 28 hari didapatkan nilai tertinggi pada penambahan serat 1 % yaitu 4,80 MPa.
Kata kunci: Beton Serat Daun Sisal, Panjang Serat, Kuat Tekan dan Kuat Lentur

## ABSTRACT
Concrete has a high compressive strength but low on flexural strength, the addition of sisal leaf fiber as an added material to help overcome the problem of low flexural strength and aims to determine the effect of adding sisal leaf fiber to the characteristics of concrete. Fiber concrete is a  mixture  of  concrete  added  with  fibers  that  function  as  natural  micro  reinforcement  in concrete.  The  research  method  used  is  the  experimental  method  and  the  tests  carried  out compare the proportions of using sisal leaf fiber 0%, 0.5% and 1% of the cement weight with a fiber length of 3 cm. Based on the results of the study, it was found that the optimum value of compressive strength at the age of 28 days using a cylindrical specimen with a diameter of 15 cm and a height of 30 cm was found in normal concrete, which was 21.42 MPa, in the flexural strength test with a beam test object of 60 cm long, 15 cm wide and 15 cm high at the age of 28 days, the highest value was obtained at the addition of 1% fiber, which was 4.80 MPa.
Keywords: Sisal Leaf Fiber Concrete, Fiber Length, Compressive Strength and
Jurnal Unitek Vol.16 No.1 Januari - Juni 2023 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Pendahuluan
Beton merupakan bahan material kontruksi yang pada saat ini sudah sangat umum digunakan  untuk  pembangunan.  Berbagai  bangunan  menggunakan  material  dari  beton seperti sarana yang menunjang aktifitas seperti perkantoran, sekolah dan lain sebagainya. Sehingga  semakin  banyaknya  pembangunan  maka  semakin  berkurangnya  ketersediaan material yang dipakai misalnya pasir, semen dan agregat Lainnya. Beton adalah campuran dari semen portland atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan tambah membentuk massa padat (Pane et al., 2015).
Berdasarkan  kuat  tekan  beton  dibagi  menjadi  tiga  klasifikasi,  yaitu  beton  normal dengan kekuatan tekan kurang dari 50 MPa, beton kinerja tinggi dengan kuat tekan antara 50  hingga  90  MPa  dan  beton  kinerja  sangat  tinggi  dengan  kekuatan  lebih  dari  90  MPa (Hani, 2018)
Menurut(Badrinath  &  Senthilvelan,  2014),  serat  daun  sisal  mengandung  65% selulosa,  12%  hemiselulosa,  dan  9,9%  lignin.  Adapun  kadar  lignin  yang  rendah menyebabkan kekuatan tarik serat menjadi tinggi (Itteridi et al., n.d.). Penambahan selulosa dan  hemiselulosa  pada  campuran  semen  dan  pasir  pembentuk  beton  akan  memberikan tambahan kekuatan ikat antar partikel akibat sifat adhesi (Azwar et al., 2018).
Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana pengaruh  penambahan  serat  daun  sisal  (Agave  Sisalana)  terhadap  karakteristik  beton  ?. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  serat    daun  sisal (Agave Sisalana) terhadap karakteristik beton

## Metode Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan di Laboratorium Insstitut Teknologi Pagar Alam (ITPA), Jalan  Masik  Siagim  Kecamatan  Dempo  Tengah  Kota  Pagar  Alam  Provinsi  Sumatera Selatan.  Penelitian  tentang  pengaruh  penambahan  serat  daun  sisal  (Agave  Sisalana) menggunakan metode eksperimen, yaitu membandingkan penggunaan panjang serat 3 cm dengan  persentase  penambahan  serat  daun  sisal  sebesar  0,5%  dan  1%  terhadap  beton normal  berdasarkan  mutu  rencana  F’c  19,3  Mpa  (Nasution,  2022).  Penelitian  ini  dapat menunjukkan  pengaruh  penambahan  serat  daun  sisal  terhadap  karakteristik  beton  yang meliputi kuat tekan dan kuat lentur beton.
Mix  design  yaitu  suatu  proses  menentukan  komposisi  campuran  adukan  beton, komposisi  ini  diharapkan  dapat menghasilkan  beton  yang  memenuhi  sifat minimum dari kekuatan, kekentalan, keawetan serta ekonomis.
Berdasarkan  SNI  dalam  Penelitian  (Putri  et  al.,  2021)  idapat  komposisi  campuran beton mutu beton F’c 19,3 MPa untuk 1 benda uji pada tabel 1 dibawah ini:
Jurnal Unitek Vol.16 No.1 Januari - Juni 2023 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
Tabel 1. Komposisi Canpuran ( Mix Desin ) Benda Uji silender Kode Semen (Kg) Pasir (Kg) Kerikil/ Split (Kg) Serat Sisal (Gr) Air Liter BN 2,22 4,18 6,28 - 1,29 BS1 2,22 4,18 6,28 11 1,29 BS2 2,22 4,18 6,28 22 1,29
Jumlah  total  kebutuhan  benda  uji  untuk  pengujian  kuat  tekan  yaitu  sebanyak  45 sampel benda uji dengan cetakan silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Dengan umur beton 3, 7, 14, 21 dan 28 hari
Tabel 2 . Komposisi Canpuran ( Mix Desin ) Benda Uji Balok
Kode Semen (Kg) Pasir (Kg) Kerikil /Split (Kg) Serat Sisal (Gram) Air (Liter) BN 5,00 9,42 14,13 - 2,90 BS1 5,00 9,42 14,13 25 2,90 BS2 5,00 9,42 14,13 50 2,90
Jumlah total kebutuhan benda uji untuk pengujian kuat lentur yaitu sebanyak 45 sampel benda uji dengan cetakan balok dengan ukuran 15 x 15 x 60 cm. Dengan umur beton 3, 7, 14, 21 dan 28 hari.
Ket : BN = Beton Normal BS1 = Beton Serat 0,5% BS2 =
Beton Serat 1%
Total  seluruh  kebutuhan  benda  uji  yaitu  90  sampel  benda  uji  dengan  masing- masing pengujian dengan umur 3, 7, 14, 21 dan 28 hari. Adapun tahapan pembuatan benda uji seperti yang diterangkan dibawah ini:
1. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan terdahulu, kemudian menimbang bahan- bahan yang akan digunakan sesuai dengan komposisi mix design.
2. Menyiapkan  mesin  pengaduk  atau  Mixer  Concrete  yang  bagian  dalamnya  sudah dilembabkan,  kemudian  menuangkan  agregat  kasar,  agregat  halus  dan  semen,  aduk hingga ketiga bahan tersebut tercampur rata.
3. Setelah itu memasukkan air sedikit demi sedikit setelah itu dilakukan pengujian slump test untuk menentukan tingkat workability adukan.
4. Menuangkan adukan ke dalam cetakan untuk kuat tekan berupa silinder diameter 15 cm, tinggi 30 cm dan untuk pengujian kuat lentur dengan cetakan balok dengan ukuran 15 x 15 x 60 cm dalam tiga tahap pada tiap tahap serat daun sisal juga dimasukkan kemudian dipadatkan dengan cara menumbuk menggunakan tongkat baja sebanyak 25 kali pada tiap tahap diamkan selama 24 hingga mengeras. Selanjutnya cetakan dibuka dan lakukan perawatan beton sesuai umur beton yang akan di uji.
Pengujian berat jenis beton bertujuan untuk melihat pengaruh agregat kasar dan agregat  halus  terhadap  beton.  Pengujian  dilakukan  pada  semua  benda  uji  sebelum pengujian  karakteristik  beton.  Alat  yang  digunakan  yaitu  timbangan  untuk  menimbang berat  beton.  Untuk  mengetahui  berat  isi  beton  dan  dapat  di  hitung  dengan  persamaan berikut ini:
Jurnal Unitek Vol.16 No.1 Januari - Juni 2023 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
Berat isi beton :
(1)
Dimana : W = Berat benda uji (Gram) V = Volume benda uji (Cm³) Berikut Ini adalah Bagan Alir Penelitian
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## Hasil dan Pembahasan

## Pengujian Kadar Lumpur
Pengujian ini berdasarkan (Hudori et al., 2022) bertujuan untuk mengetahui apakah kandungan lumpur pada pasir memenuhi standar minimum syarat agregat halus dan untuk menetukan  presentase  (%)  pada  kadar  lumpur  yang  terkandung  dalam  agregat  halus apakah agregat halus tersebut dapat digunakan untuk bahan campuran pembuatan beton dan hasil analisis kandungan lumpur pasir dapat diihat pada Gambar 2
Gambar 2. Pengujian Kadar Lumpur
Pasir = 48 ml Asal = Sungai Lematang, Kota Pagar Alam. Volume endapan  = 1 ml
Kandungan lumpur dalam agregat halus  =
Agregat  halus  yang  digunakan  daripasir  lematang  berdasarkan  (SNI  4428,  1997) hasil  analisis  menujukan  bahwa  pasir  dapat  digunakan  untuk  pembuatan  beton  karena memenuhi  syarat  sebagai  agregat  halus,  hasil  kandungan  lumpur  pada  agregat  halus adalah 2,1 % dikarenakan kadar lumpur kurang dari 5 % maka layak untuk digunakan saat pembuatan  beton,  tetapi  semakin  banyak  kadar  lumpur  maka  akan  sangat  berpengaruh saat pengujian kuat tekan beton.

## Gradasi Agregat Halus
Pemeriksaan  gradasi  agregat  halus  bertujuan  untuk  mengetahui  batas  modulus kehalusan  pada  agregat  halus  berdasarkan  SNI  dalam  Penelitian  (Alkhaly,  2017) pemeriksaan gradasi agregat halus dapat dilihat pada Gambar 3 dan Tabel 3.
Gambar 3 Pengujian Gradasi Agregat Halus
Tabel 3 Hasil Pengujian Gradasi Agregat Halus Lubang Ayakan Berat Tertahan Berat Kumulatif Berat Kumulatif US Sieve Mm Gram % % Tertahan % Lewat Ayakan 4 4,76 5 1 1 99 10 2,00 5 1 2 98 20 0,84 30 6 8 92
Jurnal Unitek Vol.16 No.1 Januari - Juni 2023 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
40 0,42 150 30 38 62 60 0,25 160 32 70 30 100 0,15 115 23 93 7 200 0,07 30 6 99 1 PAN 5 1 100 0 Jumlah 500 100 311

## Modulus halus butiran agregat halus
Dari  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  modulus  butiran  agregat  halus  sebesar 3,11,  menunjukan  bahwa  modulus  halus  memenuhi  syarat  yakni  dengan  modulus  halus antara  1,5  –  3,8  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  modulus  kehalusan  agregat  halus memenuhi  syarat.  Gradasi  kehalusan  agregat  halus  yang  digunakan  dapat  dilihat  pada Tabel 4.
Tabel 4 Zona Gradasi Kehalusan Agregat Halus Kode Keterangan Zona 1 Kasar Zona 2 Sedang Zona 3 Agak Halus Zona 4 Halus
Gambar 4 Gradasi Agregat Halus
Berdasarkan  Gambar  4  diketahui  bahwa  pasir  Lematang  kota  Pagar  Alam  yang dipakai pada penelitian ini memiliki gradasi agregat halus pada zona 1 dengan keterangan pasir kasar.

## Pengujian Kadar Organik Agregat Halus
Pada penelitian ini pengujian kandungan organik SNI dalam Penelitian (Sujarmiko, 2021) dapat dilihat pada Gambar 5
Gambar 5. Hasil Pengujian Kadar Organik Pasir
Jurnal Unitek Vol.16 No.1 Januari - Juni 2023 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
Berdasarkan Gambar 5, setelah 24 jam larutan menjadi kekuningan sehingga dapat diketahui  pasir  sungai  Lematang  Kota  Pagar  Alam  memiliki  kandungan  organik  yang rendah sehingga aman untuk digunakan dalam pembuatan beton.

## Pengujian Slump Test
Pengujian Slump test bertujuan untuk mengetahui tingkat penurunan beton normal maupun beton serat dan untuk mengetahui kemudahan  berdasarkan
SNI dalam
Penelitian (Hasrudin et al., 2022) dapat dilihat pada Tabel 5, Gambar 6
Tabel 5. Hasil Uji Slump Test Beton Kode benda Uji
Nilai
Slump test (cm) Standar slump test BN 14 Memenuhi BS1 11 Memenuhi BS2 10 Memenuhi Gambar a . Slump Test BN
Gambar b. Slump Test BS1 Gambar c. Slump Test BS2 Gambar 6. Pengujian Slump Test Beton
Berdasarkan  hasil  uji  slump  test  pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  nilai slump test beton normal memiliki penurunan 14 cm, beton serat 0,5 % memiliki nilai slump test 11 cm dan beton dengan serat 1 % memiliki penurunan slump test 10 cm. Maka dapat diketahui bahwa nilai slump test pada penelitian ini memenuhi syarat dengan nilai slump test 12 ± 2 cm.

## Hubungan Berat Jenis Terhadap Umur
Dari hasil pengujian berat jenis beton umur 3, 7, 14, 21 dan 28 hari, masing-masing benda  uji  silinder  dengan    diameter  15    cm,  inggi  30  cm,  balok  dengan  ukuran  cetakan panjang  60  cm,  lebar  15  cm  dan  tinggi  15  cm.  Hasil  uji  dapat  dilihat  pada  Tabel  6  dan Gambar 7.
Tabel 6 Hasil Pengujian Berat Jenis Beton Silinder Terhadap Umur Kode Umur Beton (Hari) 3 7 14 21 28 BN 2,22 2,25 2,27 2,31 2,32 BS1 2,20 2,24 2,26 2,28 2,30 BS2 2,18 2,22 2,24 2,27 2,29
Gambar 7. Berat Jenis Beton Benda Uji Silinder
Tabel 7 Hasil Pengujian Berat Jenis Beton Balok Terhadap Umur Kode Umur Beton (Hari) 3 7 14 21 28 BN 2,33 2,34 2,37 2,39 2,42 BS1 2,30 2,31 2,33 2,34 2,36 BS2 2,27 2,28 2,30 2,31 2,33
Gambar 8. Berat Jenis Balok Terhadap Umur Pengujian
Berdasarkan Tabel 6, 7, Gambar 7 dan 8 diketahui bahwa penambahan serat daun sisal  menurunkan  berat  jenisnya  terhadap  beton  normal  dikarenakan  serat  daun  sisal merupakan bahan tambah ringan dibandingkan agregat penyusun beton lainnya.

## Hubungan Kuat Tekan Beton Terhadap Umur
Pengujian kuat tekan dan lentur beton memiliki umur 3, 7, 14, 21 dan 28 hari masing- masing sampel uji memiliki 3 variasi beton yaitu beton normal, beton serat 1 dan beton serat 2 yang dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 9.
Tabel 8 Hasil Kuat Tekan Beton Terhadap Umur Kode Umur Beton (Hari) 3 7 14 21 28 BN 7,99 12,27  16,80 19,16 21,42 BS1 7,33 11,22  15,44 18,61 21,19 BS2 6,35 9,31 13,16 17,65 20,2
Jurnal Unitek Vol.16 No.1 Januari - Juni 2023 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Gambar 9. Hubungan Kuat Tekan Beton Silinder Terhadap Umur
Berdasarkan  Tabel  8  dan  Gambar  9  kuat  tekan  beton  silinder  terhadap  umur diketahui bahwa pada umur beton 28 hari kuat tekan beton normal mencapai 21,42 MPa, beton serat 0,5% yaitu 21,19 Mpa dan beton serat 1% memiliki kuat tekan terendah yaitu 20,23 MPa. Kuat tekan beton serat pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan kuat tekan beton normal, dikarenakan penambahan serat merupakan bahan tambah yang ringan dan bukan agregat padat sehingga didalam serat sisal memiliki rongga menyebabkan kuat tekan pada beton serat lebih rendah dari kuat tekan beton normal menurut (Hasanah et al., 2017), semakin bertambahnya serat akan menurunkan (workability) kelecakan pada adukan.

## Hubungan Kuat Lentur Beton Terhadap Umur
Berdasarkan  kuat  lentur  beton  balok  terhadap  umur  diketahui  bahwa  pada  umur beton 28 hari dan hasil pengujian dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 10.
Tabel 9 Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton Terhadap Umur Kode Umur Beton (Hari) 3 7 14 21 28 BN 1,60 2,19 2,73 3,02 3,67 BS1 1,84 2,55 3,14 3,38 4,09 BS2 2,19 2,96 3,50 3,97 4,80
Gambar 10. Hubungan Kuat Lentur Beton Terhadap Umur
Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 12 beton normal memiliki nilai 3,67 MPa,  beton serat 0,5% yaitu 4,09 MPa dan nilai optimum dengan penambahan 1% mencapai 4,80 MPa Peningkatan terjadi dikarenakan penambahan serat  membantu  menahan patahan   yang bekerja  dan  saat  dilakukan  pengujian  lentur  beton  tidak  seketika  mengalami  patahan.
Jurnal Unitek Vol.16 No.1 Januari - Juni 2023 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
Menurut penelitian (Ndoen et al., 2015), beton dengan penambahan serat, saat dilakukan pengujian beton tidak seketika runtuh tetapi beton tetap tergantung pada serat-serat yang ada didalam beton.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  karakteristik  beton  dengan  penambahan  serat  daun sisal ( Agave Sisalana ) pada umur beton 28 hari didapatkan persentase penambahan kuat tekan  pada  beton  21,19  MPa  dan  kuat  lentur  pada  beton  sampel  2  dengan  persentase penambahan  serat  1%  dengan  nilai  kuat  lentur  4,80  MPa.  Dengan  demikian  hasil penambahan  serat  daun  sisal  (Agave  Sisalana)  0,5  %  dari  berat  semen  mempengaruhi penurunan  persentasi kuat  tekan  beton  sebesar  1,07 %  dan  pada penambahan  serat  1 % sebesar 5,55 %. Peningkatan terjadi pada pengujian kuat lentur dengan penambahan serat daun sisal sebesar 0,5 % diperoleh persentase peningkatan dari beton normal sebesar 11,44 % dan persentase peningkatan pada sampel 1% sebesar 30,79 %, dikarenakan penambahan serat  daun  sisal  pada  beton  membantu  menahan  patahan  yang  bekerja  saat  di  lakukan pengujian lentur.

## Daftar Pustaka
Alkhaly,  Y.  R.  (2017).  Perbandingan  rancangan  campuran  beton  berdasarkan  SNI 03-2834-2000 Dan SNI 7656: 2012 pada mutu Beton 20 MPa. Teras Jurnal , 6 (1), 11–18.
Azwar,  E.,  Mufida,  A.,  &  Suprayogi,  R.  (2018).  Analisis  Reduksi  Suara  Dan  Kuat Tarik Komposit Beton Serat Gedebok Pisang Hasil Delignifikasi Dengan Pelarut Natrium Hidroksida (NaOH). Jurnal Kelitbangan , 6 (02), 105–119.
Badrinath,  R.,  &  Senthilvelan,  T.  (2014).  Comparative  investigation  on  mechanical properties  of  banana  and  sisal  reinforced  polymer  based  composites. Procedia Materials Science , 5 , 2263–2272.
Hani,  S.  (2018).  Pengaruh  Campuran  Serat  Pisang  Terhadap  Beton. Educational Building Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan Dan Sipil , 4 (1 JUNI), 40–45.
Hasanah,  E.  R.,  Gunawan,  A.,  &  Afrizal,  Y.  (2017).  PENGARUH  PENAMBAHAN SERAT  KULIT  PINANG  DAN  SERBUK  KAYU  TERHADAP  KUAT  TARIK BELAH BETON (Kajian Terhadap Ukuran Agregat Maksimal 10 mm). Inersia: Jurnal Teknik Sipil , 9 (1), 15–22.
Hasrudin,  H.,  Amir,  A.  A.,  &  Koten,  M.  T.  T.  (2022).  Studi  Karakteristik  Beton Menggunakan  Agregat  Sungai  Bobong  dan  Agregat  Sungai  Gela  di  Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Jurnal Unitek , 15 (2), 212–219.
Hudori, M., Tandedi, M., Sentanu, A. T., & Ferdinand, M. A. (2022). Studi Pengujian Kadar  Lumpur  Agregat  Halus  Pada  Pasir  Di  Kota  Batam. Racic:  Rab Construction Research , 7 (1), 96–103.
Itteridi,  V.,  Bareski,  N.,  &  Edowinsyah,  E.  (n.d.).  EFFECT  OF  RESAM  FIBER ADDITION  (Dicranopteris  Linearis)  ON  THE  CHARACTERISTICS  OF CONCRETE. Jurnal Teknik Sipil , 23 (1), 71–78.
Nasution, M. (2022). Perbandingan Kuat Tekan Beton Menggunakan Agregat Halus (Pasir)  Antara  Sungai  Tanjung  Balai  Dan  Sungai  Kisaran. Jurnal  Bidang Aplikasi Teknik Sipil Dan Sains (BATAS) , 1 (2), 57–64.
Ndoen, V. G., Sina, D. A. T., & Bunganaen, W. (2015). Pengaruh Penambahan Serat Daun  Gewang  (Corypha  Utan  Lam)  Terhadap  Kuat  Lentur  Dan  Kuat  Tarik
Jurnal Unitek Vol.16 No.1 Januari - Juni 2023 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
Belah Beton. Jurnal Teknik Sipil , 4 (1), 91–104.
Pane, F. P., Tanudjaja, H., & Windah, R. S. (2015). Pengujian kuat tarik lentur beton dengan variasi kuat tekan beton. Jurnal Sipil Statik , 3 (5).
Putri,  A.  A.,  Heriyanto,  J.,  &  Siregar,  D.  (2021).  Analisa  Pembesian  Menggunakan SNI 2847: 2019 dan SNI 7394: 2008 pada Struktur Atas Rusun Dr Hadrianus. Prosiding  Konferensi  Nasional  Social  &  Engineering  Polmed  (KONSEP) , 2 (1),
244–251.
Sujarmiko,  P.  (2021).  Potensi  Tailing  Hasil  Pencucian  Bauksit  Sebagai  Pengganti Agregat  Halus  di  Kabupaten  Sanggau  Kalimantan  Barat. Prosiding  SATU BUMI , 2 (1).